boletín de bosques, pesca i caza 177 



traordinaria cantidad de tejidos fofos i blandos que no llegan nun- 

 ca a adquirir buenas condiciones como material de contruccion. 

 Este defecto, mas corriente entre los árboles de maderas blancas, 

 como son por ejemplo los álamos, tilos i sauces, se suele presentar 

 taml)ien en los de duramen coloreado, en cuyo caso este tiene un 

 xolor mas pálido i una densidad muchísimo menor que la que co- 

 rresponde a la especie. La construcción naval repudia siempre la 

 madera de gran albura, sea de duramen coloreado o nó. 



Doble albura.— Se conoce bajo esta denominación a la zona cir 

 cular formada por algunas capas anuales que tienen un color di- 

 verso mas claro o mas oscuro que el de los anillos contiguos. La 

 madera que presenta esta característica es mui propensa a ser 

 atacada por los insectos i a entrar en putiefaccion; por esta causa 

 debe escluirsela en las construcciones. Si el defecto abraza toda 

 la lonjitud del tronco, se presenta de un color blanco rojizo o ne 

 grusco. 



La intensidad del mal en su marcha progresiva presenta los si- 

 guientes aspectos: 1.» La capa dañada se diferencia del resto de la 

 madera tan solo por su color mas claro; 2.o Las capas de doble al 

 bura son formadas por anillos mui estrechos i porosos; 3.°. La 

 parte superior del tronco dañado está constituida por un tejido 

 poroso blando e impregnado de una savia de color pardo. 



Entre los álamos que se cultivan en la lejion central de Chile 

 es mui corriente encontrar la doble albura, sin que se escluya de 

 la elaboración de tablas la madera que tiene este defecto i que por 

 cierto no tarda en descomponerse, perjudicándolas construcciones 

 en que se emplea. 



Maderas recalentadas. -Asi se denominan aquellas cuya savia, 

 por no haber podido circular libremente, entró en fermentación en 

 un momento dado. La madera se presenta con manchas rojas o 

 negruzcas que exhalan un fuerte olor ácido. Esta clase de madera 

 no debe jamas emplearse porque es imposible destruir el princi- 

 pio de putrefacción que contiene. En las barracas de Santiago 

 hemos podido constatar un gran número de tablas de raulí i lin 

 gue con este defecto; no es de estrañar pues, que se pudian con 

 suma facilidad estas tablas una vez que se las emplea en los pisos. 



A nuestro juicio otra de las principales causas del recalenta 

 miento de las maderas chilenas, es el pernicioso sistema de rozar 

 .a fuego como método de esplotar las selvas. Los jugos nutritivos 

 12 



